A R G SI 



Les deux sous-variétés d'argile feuilletée que nous venons 

 de rapporter font à peine effervescence avec l'acide nitri- 

 que ; elles se ramollissent au feu de porcelaine , y fondent 

 presque et s'y colorent en brun marbré. Les échantillons de 

 schiste à polir , Polierschiefer , envoyés par Werner au Con- 

 seil des mines, sont âpres au toucher , ne font aucune effer- 

 vescence avec les acides, n'éprouvent aucune altération de 

 la part du feu de porcelaine. Ils y restent friables et âpres 

 au toucher, et n'y durcissent pas à la manière des argiles. 



Ces différences assez importantes me font soupçonner que 

 c'est à tort que l'on a donné l'argile feuilletée de Menil- 

 montant comme exemple du schiste à polir de Werner : 

 non-seulement cette argile n'a jamais été employée pour 

 polir, mais elle ne paroît pas même susceptible de cet 

 usage ; tandis que le Polierschiefer de Werner paroît pou- 

 voir y être employé , en raison de la finesse et de la dureté 

 de ses molécules. Il se rapproche beaucoup des tripolis , 

 auprès desquels ce savant minéralogiste le place actuelle- 

 ment. 



11. Argile légère. Dans une classification fondée sur 

 les principes constituans , cette pierre ne pourroitpas rester 

 parmi les argiles; elle ne contient que douze parties d'alu- 

 mine sur cent : mais elle a quelques-uns des caractères ar- 

 gileux les plus importans pour les arts ; elle en a même les 

 usages. 



Elle est remarquable par sa légèreté. Sa pesanteur spéci- 

 fique, d'après Fabroni , est 1,372: quelquefois elle est en- 

 core plus foible, 0,362. Elle surnage l'eau tant qu'elle n'est 

 pas imbibée de ce liquide. Elle est sèche au toucher ; sa 

 poussière très-fine est cependant fort dure et très-propre à 

 polir l'argent. Elle a les qualités de la terre pourrie des 

 ouvriers ; il paroît qu'elle les doit à la grande quantité de 

 silex extrêmement divisé qu'elle contient. Elle se délaie 

 difficilement dans l'eau et n'a presque pas de liant : mais 

 elle résiste parfaitement au feu ; elle y perd un huitième de 

 son poids. Elle ne se fond point au feu de porcelaine , elle 

 y acquiert une grande dureté et y prend 0,2 3 de retraite, 

 sans cependant acquérir une grande densité -, elle ne fait 

 aucune effervescence avec les acides. 



